2017.6.1版

ベヴェルプラグ工法 施工要領書

１．工法概要◆ベヴェルプラグ工法とは「ベヴェルプラグ」は、コンクリート構造物に発生したひび割れに微粒子セメント系材料を注入するための専用プラグです。材料をひび割れに直接、連続して注入することで、0.2mm～5.0ｍｍ程度までの幅広いひび割れに適用できます。Φ10.5ｍｍの削孔穴にワンタッチで装着可能で、注入後に材料の逆流を防止する逆止弁機能を内蔵しています。

【概念図】

水流式小径ドリルを用いた削孔により、切削粉による目詰まりのない清浄な注入口をひび割れ内部に設けて、劣化進行の根源となる鉄筋近シールセメント傍を確実に注入材で充填することを目的として開発されました。
また、連続注入方式により、空隙を埋めるためにベヴェルプラグ必要な量を完全に注入することが可能となります。
注入材

超微粒子(平均約4μｍ)セメント注入材の使用により、微細なひび割れから大きな亀裂までの注入が可能になりました。また、ひび割れの発生要因に沿って、様々な材料が選択併用が可能であり、ひび割れを埋めるだけの注入ではなく、コンクリート構造物劣化の改善・抑制のための注入工法として適用できます。

簡単で合理的なアプリケーション
カートリッジタイプの注入材を用いることで、大型の器具が不要となり、閉所や足場上などの施工でも簡便に施工できます。
各プラグが注入口とエア、材料リーク孔として機能することから、ひび割れ内部に必要な量の注入材を確実に充填することが可能です。また、直接注入方式により、これまでセメント系注入工法の課題であった材料分離が生じません。
※市販のハンドポンプ等でも注入が可能です。

２．使用器具・材料
ベヴェルプラグ工法の標準的な器具・材料は以下の通りです。
2017.6現在
ベヴェルプラグ
削孔挿入型注入プラグ

100本入り/箱シール材
ひび割れシール材、削孔穴充填材（30分硬化型、10分硬化型）
カートリッジタイプ NET.250g 10本入り/箱

注入材
超微粒子セメント系注入材（標準型、速硬型）
カートリッジタイプ NET.190g 10本入り/箱
ポリ瓶タイプNET.300g

機能型先行注入材
変性コロイダルシリカ溶液BVP-RA-Sig

変性亜硝酸リチウム溶液

BVP-RA-Lig

ポリ瓶（500ｍｌ） シリンジ（32ｍｌ）

削孔器具
水流式ドリルセット（簡易湿式削孔器具）

電動ドリル（DW12SA)
ミスト用シャンク
ボディ（10.5×220・100）
カッター・レデューサー
蓄圧式給水ポンプ

注入器具
コーキングガン、吸引式ハンドガン
コック付ヘッドクランプセット
ケミカルポンプは市販品

詳細はお問い合わせください３．施工手順
標準的な施工手順は以下の通りです。

事前調査

・ ひび割れの補修要否、原因診断などの事前調査を実施する。
・ 設計仕様書に準じる。

削孔位置マーキング

・ 施工対象ひび割れに削孔位置をマーキングする。
※ ひび割れの幅、状態(幅の変動や枝分かれ等)を考慮し≒250ｍｍ間隔で墨出します。

①

注入口削孔

②

ベヴェルプラグ設置③

ひび割れ洗浄・ 水流式ドリルを用いて、ひび割れを斜め貫通する注入口を削孔します。

・ ベヴェルプラグを削孔穴に挿入、固定します。

・ 給水ポンプ等を用い、プラグより清水を注入しひび割れ内部を洗浄・湿潤化します。

④

ひび割れシール

・ シールセメントを規定の配合で混練します。
・ シールセメントを用いて、ひび割れ表面をシールします。

⑤

ひび割れ注入・ 注入材料を規定配合で混練し、プラグより注入します。
・ 注入圧力の上昇、又は上方プラグより材料のリークにより注入完了を確認します。

養・ ハンドポンプ方式、又はカートリッジ方式により注入を行います。
・ 必要に応じて機能性注入材料と併用して注入を行います。

⑥

プラグ・シール撤去

⑦

削孔穴充填

・ シールセメントを用いて、削孔穴を充填し仕上げを行います。

完了※ 完了後コンクリート表面含浸材を塗布すると、より効果的です。

・ 皮スキ、バール等を用いて、プラグ、シールを撤去します。

・ 注入作業は保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を必ず着用してください。

①注入口削孔
水流式ドリルを用いて、ひび割れを斜め貫通する注入口を削孔します。

・ 注入口の穿孔は、対象となるひび割れ、施工目地より約１００ｍｍ離した位置から約40°の角度でひび割れを貫通する孔を鉄筋背面側にあけます。
※ 削孔角度が４０°以上になるとプラグパッキンの掛りが弱くなり、材料の漏れが発生します。
・ 水流式ドリルでは、万が一鉄筋に当った場合でも鉄筋を切断することはありませんが、有筋であることが既知の場合は事前に鉄筋探査等を行い鉄筋位置を避けて削孔位置を定めてください。
〈水流式ドリルの組み付け〉
組付け例
レデューサー

蓄圧式給水ポンプにミストドリルを接続し、コックにより水の調整を行い、ドリル先端から流水することを確認して削孔を行ってください。（削孔器具セット参照）《注意》・削孔時は水が飛散しますので、保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を必ず着用して施工してください。
・カッター、レデューサー、ボディは消耗品ですので、状態に応じて交換してください。

②ベヴェルプラグ設置
ベヴェルプラグを削孔穴に挿入、固定します。

・ 穿孔穴にベヴェルプラグを差込み、リブの位置まで挿入します。
・ 挿入が不十分な場合はゴムハンマー等で軽く打設します。

削孔状況

③ひび割れ洗浄給水ポンプ等を用い、ベヴェルプラグより清水を注入しひび割れ内部を洗浄・湿潤化します。

・ 清水の注入によりひび割れの内部を洗浄し、内部の汚れや堆積物等を排出させます。
・ 清水を注入することで、ひび割れ内部の湿潤化を行い、セメント系注入材のドライアウトを防止します。

※ ひび割れ洗浄が出来ない場合は、注入材の本注入の前に、W/C=120％の配合材料で先行注入を実施してください。

④ひび割れシール
カートリッジタイプのシールセメントを使用します。
シールセメント NET.250g（練上がり150ml）
M10タイプ（１０分硬化）
M30タイプ（３０分硬化）※ 1.0～1.5ｍ/本目安でお使いください。
※ 外気温により硬化時間は若干変動します。
〈使用方法〉
1） 吐出口のアルミ蓋を破り、清水を入れます。
配合水の目安

5℃～10℃ 55 g
10℃～25℃ 60 g
25℃～30℃ 70 g

※ 同梱の計量容器をご使用ください。

2） キャップを付けて10数回ほど振って攪拌します。

※ 事前に紛体をほぐしておくと早く混ざります。

3） ノズルを取り付け、コーキングガンにセットしてひび割れを覆うようにシールします。
※ 少し押し付けるようにシールしてください。

（注） シーリングガンが安価なものですと軸ずれが大きいため、カートリッジ底面から材料が漏れる場合があります。
市販品でも1,000円程度以上のものをご使用願います。

4） ヘラ等で軽く表面を均します。

※ 躯体表面が極端に乾燥している場合は水湿しを行ってください。
※ 表面が埃や付着物で汚れている場合はワイヤーブラシ等で清掃してください。

⑤ひび割れ注入
カートリッジタイプの超微粒子セメント注入材を使用します。
注入作業は、専用のヘッドクランプを使用し、シーリングガンを用いて施工します。
ひび割れ注入材 NET190g（練上がり200ml）（超微粒子セメント）
M-HS 注入材（標準型）

M-HSZ 注入材（速硬型）

※同梱の混練用専用水をご使用ください〈使用方法〉
1） 吐出口のアルミ蓋を破り、専用配合水を入れます。

※ 配合水は、容量が多いため2回に分けて入れてください。

2） キャップを付けて10数回ほど振って攪拌します。

※ 事前に紛体をほぐしておくと早く混ざります。

3） カートリッジに先端キャップを取り付け、コーキングガンにセットします。

4） ベヴェルプラグよりひび割れに注入します。
下方より上方に向かって順に注入します。
（注） シーリングガンが安価なものですと軸ずれが大きいため、カートリッジ底面から材料が漏れる場合があります。
市販品でも1,000円程度以上のものをご使用願います。

〈ハンドポンプによる注入〉
ダムなどの大型構造物で、注入量が大きい場合は、手動式ポンプにより連続注入が可能です。

材料の注入順序：ひび割れの下部から上部に向けて順に注入を行います。

逆止弁開放ピンベヴェルプラグには逆流防止用の弁が内蔵されており，通常は閉じています．同梱の弁解放ピンを③エアー抜き口挿し込むことで，逆止弁は解放状態になります．
①注入口
プラグからハンドガンを用いて無機質系注入材②材料リーク口
材料水位を適正圧力で注入充填する．
②材料リーク口逆止弁開放ピンを挿すことでひび割れ内部に充填された材料のリーク確認口として機能．
③エアー抜き口逆止弁開放ピンを挿すことでひび割れ内部の①注入口

エアーを放出し、内圧を開放．
注入口の近接（通常は下から上へ）プラグより材〔側断面図〕

料リークを確認しそのプラグより順次移動していく．

⑤プラグ・シール撤去
注入材の硬化確認後、ベヴェルプラグ、ひび割れシールを撤去します。

1） プラグ撤去
注入材硬化確認後、バールや手でプラグを引き抜きます。

2） シール材撤去
皮スキ等を用いて、軽く打撃することできれいに撤去できます。

⑥削孔穴充填3） 削孔穴の充填
シールセメントを用いて注入口を充填復旧します。

４．製品規格・仕様◆ ベヴェルプラグ

L88.5×Φ10～12（グリップラバー部）

リブ

プラグ本体

下穴削孔径
注入加圧力弁解放ピン

10.5ｍｍ（ミストダイヤドリル推奨）
0Mpa～5Mpa（Max) ※5Mpaは手動式ポンプの最大加圧値です。

◆ シールセメント
カートリッジ式シールセメント
NET.250g（練上がり150ml）
M30タイプ（３０分硬化）
M10タイプ（１０分硬化）

シールセメント M30
試験項目
密度圧縮強度試験条件
JIS R 5210に準ずる
１日 W/C＝30％
28日 JIS R 5210に準ずる

試験値

規格値

2.82.8±0.1

7.5―

28.220.0以上

単位

試験値

規格値

ｇ/ｃｍ3

2.8

2.8±0.1

15.9―

25.720.0以上

単位
ｇ/ｃｍ

3N/ｍｍ2

シールセメント M10
試験項目
密度
圧縮強度試験条件
JIS R 5210に準ずる
１日 W/C＝30％
28日 JIS R 5210に準ずる

N/ｍｍ2

◆ 注入材
カートリッジ式ひび割れ注入材（超微粒子セメント）
NET190g（練上がり200ml）
M-HS 注入材（標準型）

M-HSZ 注入材（速硬型）

※同梱の混練用専用水をご使用ください

M-HS注入材
試験項目

試験条件

単位試験値

社内品質基準密度

JIS R 5210に準ずる

ｇ/ｃｍ32.982.97±0.02

粘度

Ｂ型回転粘度計

mPas

61100以下

フロー

ＪＡロート

sec

12.0

12.0±1.0%

0.00.09.5―

20.515以上

35.727以上

単位

試験値

社内品質基準ブリーディング率

―
3日

圧縮強度

W/C＝70％
7日 20℃水中養生
JIS R 5210に準ずる
28日

N/ｍｍ2

M-HSＺ注入材
試験項目

試験条件

密度

JIS R 5210に準ずる

ｇ/ｃｍ3

2.98

2.97±0.02

粘度

Ｂ型回転粘度計

mPas

49.6100以下

ゲルタイム

攪拌棒方式

min

27.0―

フロー

ＪＡロート

sec

11.6

12.0±1.0%

0.0

0.0

2時間

1.10.4以上

1日

7.8―

16.4―

26.6

14以上

34.6

24以上

ブリーディング率

圧縮強度―

W/C＝70％
3日 20℃水中養生
JIS R 5210に準ずる
7日
28日N/ｍｍ2